- 13 
Serie séptima. Los ensayos de esta serie difieren de la anterior en que las 
mezclas eran de arena de vidrieros y caolín; el aparato empleado fué el mismo. 
Resultaron los siguientes datos: 
Cuadro 11 
ROTURA DE BOLAS POR COMPRESION MEDIANTE LA BALANZA 
MEZCLA DE ARENA DE VIDRIEROS Y CAOLIN 
PROPORCIÓN DE CAOLIN 
PESO MEDIO QUE DETERMINA LA ROTURA 
15 
por 
100 
(Media de 2 ensayos, dudosos). . 
725 
g 
20 
» 
100 
( » 
» 4 
» 
). 
630 
» 
25 
» 
100 
( » 
» 6 
» 
). 
830 
» 
30 
» 
100 
( » 
» 6 
» 
). 
946 
» 
35 
» 
100 
( » 
» 4 
» 
). 
1012 
» 
40 
» 
100 
( » 
» 4 
» 
). 
750 
» 
En las dos últimas series se vé claramente también que las bolas hechas con 
sílice precipitada son muchísimo más resistentes á la rotura que las preparadas 
con arena de vidrieros. En el cuadro io.° resulta que cuando la proporción de 
caolín es considerable, la resistencia disminuye, como en el cuadro 8 .° 
I 
ENSAYOS DE EVAPORACION 
En tres cristalizadores puse ioo gramos, respectivamente, de arena de vi¬ 
drieros, creta y caolín y además 50 gramos de agua en cada uno ( 1 ). Las pérdi¬ 
das de peso por evaporación en el laboratorio fueron las siguientes: 
Cuadro 12 
pérdidas de agua por evaporación 
CON LA ARENA 
CON LA CRETA 
CON EL CAOLIN 
Al cabo de 2 días. 
7,0 
6,2 
6,8 
» » » 6 ». 
22,6 
20,8 
21,8 
» » » 12 » . 
37,6 
34,2 
34,8 
» » » 20 » . 
49,7 
49,3 
48,9 
» » » 30 ». 
49,9 
49,6 
49.4 
Como se vé en este cuadro, las diferencias en la cantidad de agua evaporada 
á igualdad de tiempo son pequeñas. Hay que notar que, en estos ensayos, el 
(1) Ensayos hechos ya en 1898. 
213 
